OUISÏAUX MIXTES DANS DES SYSTEMES TERNAIIIES. 501 



rieures aux points de fusion de A et de B, les bandes hétérogènes repo- 

 sent d'une part sur le côté AB , et d'autre part sur AC et BC; les deux 

 portions s'éloignent d'ailleurs de plus en plus Tune de l'autre. Si des 

 deux: substances A. et B c'est la première qui a le point de fusion le 

 plus bas, la bande qui passe par A au point de fusion de cette sub- 

 stance se termine sur AG entre G et M; alors l'autre portioii aboutit 

 encore sur AB et GB. À des températures plus élevées encore les bandes 

 se rapprochent des points M et M^ , et elles disparaissent en ces points 

 aux températures correspondantes. 



Pour déduire l'allure des courbes de solidification de première espèce^ 

 nous devons de nouveau considérer les isothermes de fusion et de soli- 

 dification dans le voisinage des points A, B, G, M, i¥, et m. On voit 

 aisément que cette allure est telle que la représente la fig. 23. Toutes 

 les courbes de solidification viennent se réunir en G; une partie 

 d'entr'elles vient de M, l'autre de M^. Les deux faisceaux sont séparés 

 par une courbe de solidification allant de m, à G- 



Puisque toutes les courbes de solidification viennent se rencontrer en 

 G, chaque fonte en voie de solidification doit (dianger de composition 

 dans le sens de C. 



Je n'ai traité qu'un exemple de ce type; le lecteur en examinera 

 aisément d'autres. 



Le.i/deu, Laboratoire de Chimie inorganique de l'Université^ 

 avril 1905. 



